DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 579 

M. Portevin a étudié récemment ce phéno- 
mène !; il a montre cette constitution particu- 
lière qu’il a justement appelée microstructure de 
Widmanstätten, par opposition à cet aspect 
ordinairement obtenu par macrostructure. 
Fig. 111. — Zaiton (Cu = 58, Zn — 42) trempe à 825°, 
revenu à 700° (> 50) (Portevin). 
Il est bon d'insister sur ce fait que cette struc- 
ture ne peut être notée que dans un acier voisin 
de l’eutectique. En effet, les deux phases carbure 

M. Portevin a montré que ce phénomène est 
tout à fait général; il l’a trouvé dans les bronzes 
d’aluminium : Cu—90, A1—10, dans le bronze 
ordinaire : Cu —84, Sn —16, dans le laiton: 
Cu —58, Zn — 42, ainsi que le montrent les 
Fig, 113, — Bronze d'aluminium (Cu = 90, AI — 10), 
trempé à l'eau à 850°, revenu à 600° (5 110). 
micrographies que nous reproduisons (fig. 111 à 
114). Les unes ont trait aux laitons et sont dues 
à M.Portevin; les autres sont relatives au bronze 

Fig. 112, — Zaiton (Cu — 58, Zn — 42), trempé à 825°, 
revenu à 400° (x 500) {Portevin). 
de fer et fer « prennent naissance simultané- 
ment, il y a destruction de tout l'édifice cristal- 
lin, tandis que la structure aciculaire provient 
de la formation d’une phase qui subit l'influence 
du milieu orienté. 
a —_—_—_——_——— "TT, 
1. Revue de Métallurgie, 1919, Mémoires, p. 141. 
{ 
Fig. 114. — Bronze d'aluminium (Cu = 90, Al — 10), 
trempé à 800 (>< 110). 
d'aluminium et ont été faites par M. Galibourg, 
Tout ceci pourrait expliquer ce fait bien connu : 
à savoir que la structure marténsitique est difli- 
cile à bien saisir dans un acier eutectoide, et, 
au contraire, facile à voir au microscope dansles 
aciers hypoeutectoides. 
dll 
